252 F. Pockels, Ueber den Einfluss des elektrostatischen Feldes 



wenn die positive Bichtung der Kraftlinien nach dem analogen Pol 

 hinführt. 



4. Beobachtungen an S eignettesalz. 



Das rechtsweinsaure Kali-Natron (Seignettesalz) bildet grosse Kry- 

 stalle, welche der sphenoidisch-hemiedrischen Gruppe des rhombischen 

 Systems angehören und demnach piezoelektrische Erregbarkeit und Ände- 

 rung der Doppelbrechung im elektrischen Felde erwarten lassen; erstere 

 ist auch bereits von J. und P. Curie, sowie von Hankel und Lindenberg 

 nachgewiesen. — Der Ansatz 1 nimmt hier die sehr einfache Form an : 



B n — ö> x o 2 == B 22 — w y o 2 = B 33 — co z o 2 = o, 

 B 23 = e 41 a ? B 31 = e 52 b, B 12 = e 63 c, 



enthält also nur drei elektrooptische Constanten, welche jede für sich allein 

 die optischen Änderungen bestimmen, die durch elektrische Momente parallel 

 den drei Symmetrieaxen (X°, Y°, Z°) bedingt werden. Diese Änderungen 

 bestehen in Drehungen des Ovaloids (also auch der Wellenfläche) um 

 diejenige Symmetrieaxe , nach welcher die Elektrisirung stattfindet, ohne 

 merkliche Änderungen der Hauptlichtgeschwindigkeiten ; sie sind daher am 

 besten nachzuweisen durch die Änderung des Gangunterschiedes in den 

 Bichtungen, welche die Winkel zwischen den zur Elektrisirungsrichtung 

 senkrechten Symmetrieaxen halbiren. [Beispielsweise ändert sich die Diffe- 

 renz der Quadrate der beiden Lichtgeschwindigkeiten für die Halbirungs- 

 linie des ^ (Y°, Z°) um — e 41 a, für die Halbirungslinie des ^ (— Y°, Z°) 

 um -j- e 41 a durch dielektrische Polarisation parallel der X°-Axe.] Es 

 wurden demnach drei Gattungen von Platten hergestellt, deren Breitseiten 

 (von 6— 8|- mm Kantenlänge) parallel zu je zwei Symmetrieaxen, und deren 

 Schmalseiten unter +45° gegen letztere geneigt waren; die auf den 

 Schmalseiten dieser Platten (im Na-Licht) gemessenen Gangunterschiede 

 genügten zur Berechnung von e 41 x 1? e 52 x 2 , e 63 x 3 . 



Die Erscheinungen bei Elektrisirung parallel den krystallographischen 

 Axen b und c verliefen regelmässig in der Weise, wie es die Theorie er- 

 warten liess ; im ersteren Fall ergab sich im Mittel aus den Beobachtungen 

 an drei verschiedenen Platten: 



^2 = _5,Q7.10- 8 , 



v 2 



im letzteren Fall, wo die elektrooptische Wirkung viel schwächer und 

 daher nur ungenau messbar war, 



4-0,945. 10 -8 . 



v 



Das optische Verhalten bei dielektrischer Polarisation parallel der 

 krystallographischen Axe a (X°-Axe) war dagegen ein anomales, indem 

 ausser der ihr Vorzeichen mit demjenigen der Elektrisirung umkehrenden, 

 hier sehr starken Änderung der Doppelbrechung noch eine solche 

 auftrat, welche bei positiver und negativer Elektrisirung 



